— 5 — 
mante. En cada tubo se puso la mezcla correspondiente, procurando que fuese lo 
más homogénea posible y cargando cada tubo hasta la altura de medio metro. 
La primera serie de ensayos de capilaridad fué hecha con mezclas de arena 
silícea de vidrieros y caolín. Se emplearon ocho tubos, cuidándose de que todos 
estuviesen igualmente sumergidos en el agua. Para poder precisar mejor la altura 
á que llegó el agua, se empleó el sulfato cúprico anhidro en la proporción del 2 
por 100. Los resultados obtenidos fueron los indicados en el siguiente cuadro: 
Cuadro I o 
MEZCLAS DE ARENA SILICEA DE VIDRIEROS Y CAOLIN 
PROPORCIÓN 
k LAS 4 HORAS 
Á LAS 6 
ALTURA DEL AGUA EN LOS TUBOS 
DE CAOLIN 
A las 24 
Á LAS 48 
Á LAS 72 
0 7o 
19,5 cm 
22 cm. 
28,5 cm. 
29,5 cm. 
30 cm. 
1 » 
22,5 » 
25,5 » 
31,5 » 
34 » 
35 » 
5 x 
6,5 » 
7,5 » 
16,5 » 
21 » 
24 » 
15 » 
3 » 
3 » 
3,5 » 
10,5 » 
13 » 
20 » 
2 x 
2 » 
2,5 » 
8 » 
8 » 
25 » 
30 » 
35 » 
1,5 » 
0,5 » 
0 » 
1,5 » 
0,5 » 
0,5 » 
1,5 » 
2 » 
Observaciones: Como indicador se usó el sullato de cobre al 2 °/ 0 . En los 
tubos que contenían mezclas en proporciones superiores al 10 °/ 0 se rompieron 
las columnas. 
El agua de los vasos correspondientes á los primeros tubos se tiñe más ó 
menos de azul. 
Resulta de estos ensayos que, á medida que aumenta la proporción de caolín, 
disminuye la altura á que llega el agua desde la proporción del 1 hasta la del 
35 por 100. Cuando la proporción de caolín era algo regular, se rompían fácil¬ 
mente las columnas, á causa de la contracción de las mezclas al mojarse, y tal 
vez contribuyó á esto la solubilidad del sulfato cúprico. 
La segunda serie de ensayos de capilaridad fué hecha con doce tubos, em¬ 
pleando como indicador la fenolftaleína, que dió buenos resultados, excepto en 
los cuatro primeros tubos. Los ensayos hechos con mezclas de arena silícea y 
sílice precipitada tendían á ver que papel desempeñaría la sílice muy dividida 
para poderlo comparar con el del caolín. 
205 
